SÉANCE DU 6 JUIN I921. ILill 



Les cristaux de palmiéiite sont toujours très tabulaires suivant la base; 

 leur épaisseur souveiil n'arrive pas à ^^ de millimètre. Les cristaux 

 englobés dans raplitbitalite sont toujours très petits; ceu\ que l'on trouve 

 libres très faiblement attachés à la roche sont un peu plus grands et ils 

 forment souvent des groupements réguliers très élégants, qui ressemblent 

 un peu à ceux de la glace, et qui peuvent même mesurer i '""',:") à 2""" dans 

 leur plus grande dimension. Sur les faces de la base, l'éclat est un peu 

 nacré, vitreux sur celles des rhomboèdres. Les mesures sont assez bonnes. 



a'e-. «'e\ a'ji. a'a-. a'c'. e^e-. 



Ani^Ies : o ' n ' o ■ <i 1 o ' o ' 



Mesurés.... 77. 2 G5.i^ 55.3oenv. 4i- 5 65.25 37.41 



Calculés 77. 2 (35. 16 55.22 4^.59 65. 16 87.42 



Calculés avec lescoiisUnles 



de raphtliitiilile 77-2^) 65.47 ^*'- '^ 4' -39 65.47 36.53 



La palmiérite nouvelle est o|)tiquement uniaxe, négative, sans anomalies. 

 Par la méthode de l'immersion, j'ai trouvé co = 1,712 (pour la lumière de 

 sodium). 



La palmiérite est décomposée par l'eau, même à froid, avec une très 

 grande rapidité. Des essais chimiques ont montré qu'elle est un sulfate 

 double de plomb et de potassium, avec très peu de sodium, comme l'avait 

 déjà fait M. A. Lacroix, en s'appuyant sur une ancienne expérience de 

 Berlliicr; j'ai préparé artificiellement la palmiérite par fusion; j'ai chaufié 

 pendant une heure à 1000'' un mélange de 5° K-SO", 7^,5 PbSO% 

 9S Na^ SO' et laissé refroidir lentement la masse fondue. J'ai obtenu ainsi 

 des belles lames, quelquefois à contours hexagonaux, optiquement uniaxes, 

 négatives, avec co = 1,71 (Na), qu'il est aisé d'isoler, en traitant la masse 

 refroidie avec une solution de K-SO' au 2 pour 100, et en lavant ensuite 

 les lames avec une solution de K'SO' au 0,4 pour 100. lùifin les lames 

 furent essuyées entre le papier. 



L'analyse de ces lames a donné : 



SO'33,62.- I^b047,48; k-0 17,53; Na-0i,3i. Somme = 99,94. 



Elles répondent à la formule (K,Na )-S0' .PbSO*, puis([ue l'analyse donne 



se : l'hO : K-^0 -f- Na-0 = :>. : i,oi : 0,98. 



La palmiérite représente donc le composé K-Pb(S()'')-, dans le(juel une 

 petite partie du potassium est remplacée par le sodium; les cristaux artifi- 

 ciels sont formés par 90 pour 100 Iv-Pb(SO')- el 10 pour 100 Na-Pb( SO^)-. 



